Dissoziation der Silikatschmelzen. 



309 



Zeit 



Temperatur 



Widerstand 



Anmerkung 





4h lOm 



1120° 



11277 



Minimum ziemlich scharf 





4 20 



1140 



4084 







4 30 



1160 



1694 







4 40 



1185 



231 



Minimum weniger scharf 





5 5 



1190 



129-9 







5 15 



1200 



100 



Minimum ganz unscharf 





5 25 



1215 



72-7 







5 45 



1240 



54-3 







5 55 



1250 



51-5 



Minimum schärfer 





6 



1215-20 



51 



» » 





6 15 



1200 



54-5 







6 20 



1180 



56 







6 25 



1145 



68-3 



Minimum wenig deutlich 





6 30 



1160 



77-3 



j 



6 35 



1040 



103-6 



Sehr undeutliches Minimum 



1 



6 40 



1000 



112-7 



1 

 » » » j 



6 45 



940 



160-4 



» » » 





Die Krystalle waren sehr rein und wurden vor der Unter- 

 suchung geprüft. Zur Untersuchung auf Polarisation eignen 

 sich jedoch die Krystalle des Albits nicht, da Albit aus Schmelz- 

 fluß nicht im krystallisierten Zustande, sondern im glasigen 

 Zustand erstarrt. Zuerst wurde Pulver in den kleinen Trog 

 gepreßt und beziehen sich die Zahlen bis 1120° auf dieses 

 Pulver (die Angaben sind der Ungenauigkeit der Messungen 

 halber überflüssig), dann backt sich das Pulver zusammen und 

 der Schmelzprozeß beginnt; die Widerstände sind dann schon 

 verhältnismäßig geringere. Bis 1160° hat man es mit einer 

 noch festen, d. h. starren, aber bereits amorphen Substanz zu 

 tun, daher der Widerstand schon sehr abnimmt; bei 1200° 

 ist die Schmelze schon etwas flüssig und beim langsamen 

 Erstarren wird sie erst unter zirka 1000° starr, verbleibt aber 

 glasig, daher die kleinen Widerstände. Es verhält sich Albit 



